Elektrizitätsleitung in Krystallen. 



83 



Rauchquarz B. 



(Fig. 8.) 



_ Widerstand 



Temperatur [ . ~. 



850° C 



12.700 



890 



13.530 



900 



18.170 



950 



15.000 



1000 



9.800 



10501 



5.920 



1120 



3.790 



1150 



1.700 



1210 



850 



1250 



700 



1290 



1.010 



1300 



960 



Wahrscheinlich rührt diese Erhöhung von 

 Übergangswiderständen her. 



Ladung mit dem Straßenstrom, nach der Ent- 

 ladung betrug der Widerstand 6660. 



Nach dem Laden mit dem Straßenstrom betrug 

 der Widerstand 1570. 



Bei diesem Rauchquarz sind wie bei dem auf p. 81 

 erwähnten geringe Widerstände zu verzeichnen. Die Kurve 

 verläuft sehr regelmäßig; bei der Ladung mit dem Akkumulator 

 wird eine Erhöhung des Widerstandes beobachtet; die Polari- 

 sation ist schon bei 1050° merklich. Diese Kurve nähert sich 

 der des Quarzes I, weicht aber von jener des Rauchquarzes A 

 erheblich ab. Die Kurve des ersten Rauchquarzes ist eine 

 andere, die Widerstände sind viel höher als bei den anderen 

 Quarzen und erst von 1000° an nähern sich die Zahlen. 



Ein Polarisationsversuch mit dem Rauchquarz B wurde bei 

 1250° ausgeführt; Ladungszeit mit einem Akkumulator 5 Mi- 

 nuten; der Ladungsstrom betrug 2 mA, welcher nach 5 Minuten 

 verschwunden war. Die Entladung ergab einen Ausschlag von 

 54 mm, wovon 5 mm auf Rechnung des Thermostromes 

 kommen; dem entspricht ein Polarisationsstrom von 0* 104 m A, 



1 Auffallend ist die Erhöhung des Widerstandes durch das Laden; es muß 

 hier an chemische Veränderung, die wahrscheinlich die Einschlüsse im Natrium- 

 silikat betreffen, gedacht werden. 



